2l1 ACADÉMIE UES SCIENCES. 



cuivre ol détaiti ( ') en a|)|)uyant sous une pression donnée ces épixjuveltes 

 sur la surface d'un disque en acier dur (dureté lirinell 'i^i/j) de i'" de circon- 

 t'érence tournant à jaoo tours par minute, dans des conditions dej^raissage 

 et de températures inainlenues constantes, on peut, dans la majorité des cas, 

 tracer une courbe continue représentant l'usure (mesur(''e en millimètres) 

 en fonction (Je la jU'ession (évaluée en kilogrammes par centimètre carré) ; 

 mais, par contre, on observe parfois des périodes d'usure nulle pendant 2 ou 

 ') millions de tours suivies d'un ellondrement brusrpie, c'est-à-dire dune 

 usure dft o""", 5 en moins d'une seconde. 



En examinant au microscope, après un léger polissage et attaque au chlo- 

 rure fiMiicpic, la surface de frottement, des éprouvettes ayant jirésenté une 

 période d'usure nulle, ou ne remarque rien d'anormal : on observe les cons- 

 tituants a et en proportions variables avec la teneur en étain('), mais si l'on 

 fait subir un recuit de 3o minutes à 600" C, le constituant aapparaîl formé 

 de polyèdres maclés très nets; un nouveau polissage suivi d'atla(|ue fait 

 disparaître cet aspect, monlranl ainsi que cette structure n'appaitenait (pi'à 

 la coucbe superficielle de l'écliantillon. Ceci donne à penser (pie cette cnucbe 

 superlicielle avait, lois de l'essai, subi un fort écronissage, la rendant, 

 pendant un certain leiiips, résistante à l'usure et que cet écrouissage avait, 

 lors du recuit, favorisé la cristallisation el la formation de macles. 



Pour véiifier cette l]\ pollid'se, mi ;i pri-. un morceau (le bronze à i4)'i'-'. p(Jiir loo Su 

 et o,oi5 de P, bronze sur lequet les pliénomènes de non-usure avaient été particuliè- 

 rement nets; ce morceau de 20 x .>.o x /|0'"" fut -^cié en deux; l'une des inoiliés fut 

 écras(ie au niiiiteaii sur nue encluiue, de l'a<;on à r('(luire à i :>.""" l'épaisseur primitive 

 de 20™'"; l'écliantillon martelé eti'autre re-lé intact, exaniinés an niicroscqpe, ne pré- 

 seiilôrenl rien de parUculièreinenl intéressant, à pari la délorniallon des constituants 

 dans l'un. Us furent tons deux lecuils en^Hinble à 600" pendant ^io minutes dans un 

 bain do sel en les préservant soigneu-emeul de toute oxydation. Après ce Iraiteinent, 

 l'écdiintiilon non martelé jirésentail les niêmis slriictures qu'auparavant. Au con- 

 traire, t'éclianlillon écroni pai' martelage laissait voirdes polyèdres maclés pareils à 

 c.eiw observés dans la coiiclie superficielle des bronzes recuits dans les mêmes condi- 

 tions après une période denon-usnie. 



Du voit donc que, d'une part, la cristallisation et la formation de macles 

 par recuit sont favorisées dans les bronzes par un écronissage préalable, 



(') Les bronzes expérimentés renfermant de 5 à 20 pour 100 d'étain, une première 

 série sans phosphore, une seconde avec des teneurs en phosphore variant de 0,01 1 à 

 0,020 pour 100, ils ont été essayés bruts découlés. 



